## PENGARUH VARIASI KOMPOSISI PADA SIFAT MAGNET DARI
NANOKOMPOSIT NiFe 2 O 4 /PANi YANG DISINTESIS DENGAN METODE SOL- GEL SPIN COATING
Helmita *) , Ramli dan Hidayati
Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang,
Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar, Padang 25131
*) helmitaipatiga@gmail.com

## ABSTRACT
NiFe2O4-polyaniline nanocomposites (NiFe2O4-PANi) with different contens  of NiFe2O4 and PANi (30%,40%,50%,60%  and  70%  were  prepared  via  sol-gel  spincoating  methode.  The  prepared  sample  were characterized  using  some  teqniques  such  as  X-Ray  difraction  and  magnetic  properties  of  the  nanocomposites were measured using vibrating sample magnetometer. Nanocomposites were prepared using sol-gel spin coating technique (Fe(NO3)3.9H2O and Ni(NO3)2.6H2O precursors. Composite gels were coated on a glass substrate followed  by  drying and annealing to  be used as thin films. Thin layers  of  nanocomposites were  characterized using X-Ray Diffraction and Vibrating Sample Magnetometer, crystal size, coercivity, remanent magnetization, saturation  magnetization  at  30%  composition  were  44.36nm,  512Oe,  1.02mm,  1.02mm,  at  40%  variation respectively was 21.20 nm; 579,91Oe; 1,07 mm; 3,15mm; on 50% variation were 42,25nm; 562,42Oe; 1,04mm; 3,50mm;  on  60%  variation  43,96nm  respectively;  639  .0Oe;  1.04mm;  3.01mm,  at  60%  variation  respectively 39.18nm;  447.21Oe;  1.33mm;  4.38.  Variations  of  NiFe2O4  /  PaNi  nanocomposite  composition  affect  crystal size and magnetic properties of nanocomposite samples NiFe2O4 / PaNi.
Keywords : Composition Variation, Magnetis Properties, Nanocomposites, NiFe2O4, PANi, , Sol-Ge Spin Coating Method , Thin Film,

## PENDAHULUAN
Sejalan dengan perkembangan
ilmu
pengetahuan  dan  teknologi,  juga  harus  didukung dengan sumber daya alam, ilmu pengetahuan, sarana dan  prasarana  pendukung  yang  terkait  didalamnya, salah  satunya    termasuk  fasilitas  peralatan  dan kebutuhan  material  untuk  pembuat  bahan  baku industri.  Pembuatan  bahan  baku  yang  menjadi  riset sekarang  adalah  pembuatan  bahan  nanokompsit. Nanokomposit  yaitu  campuran  dari  dua  bahan  atau lebih  yang  dicampur  secara  makroskopis.  Komposit bisa  dibuat  dengan  bahan  dasar  ferit  dan  pengikat bahan bukan magnet seperti semen portland, polimer, yang dicampur dengan komposisi yang ditentukan [1] . Spinel ferit memiliki rumus struktur MFe 2 O 4 (M adalah ion logam divalen, contohnya Ni, Co,  Cu,  Mn,  Mg,  Zn,  Fe)  dengan  struktur  kristal kubik spinel [2] . Spinel ferit memiliki sifat-sifat unggul seperti  resistivitas  listrik  yang  tinggi,  adanya perambatan  gelombang  elektromagnetik  frekuensi tinggi  membuat  material  ini  sangat  potensial  untuk diaplikasikan  dalam  teknologi  penyimpanan  data, peralatan gelombang mikro, alat-alat telekomunikasi, dan  sensor  gas [3] .  Salah  satu  nanopartikel  magnetik spinel ferit  yang  banyak  dikembangkan  saat  ini adalah nanopartikel nickelferrite (NiFe 2 O 4 ). Bahan  ini  memiliki  struktur spinel  inverse , yaitu  semua  ion  Ni 2+ berada  di site oktahedral  dan ion  Fe 3+ terdistribusi  merata  di site tetrahedral  dan oktahedral
Gambar 1. Struktur Kristal Nikel Ferrite
Banyak bahan pengikat yang digunakan untuk membuatkomposit contohnya adalah bahan polimer [1] .  Diantara  sekian  banyak  bahan  polimer konduktif  yang  telah  diketahui, polyanilin (PANi) yang  paling  intensif  diteliti  serta  paling  banyak dikembangkan  karena  stabilitas  lingkungan  yang sangat baik. Disamping itu, polyanilin memiliki sifat kimia  dan  fisika  yang  mudah  dikontrol [4] .  Polimer konduktif polyanilin juga sudah pernah dikaji dalam aplikasi  film  tipis  yang  menjelaskan  tentang  hasil karakterisasi  XRD  dari  film  tipis polyanilin menunjukkan sifat amorf untuk struktur topografinya berbentuk  granularpada  setiap  pembentukan  serat mikro polianilin [5] . Polyanilin atau  lebih  sering  dikenal  dengan PANi adalah salah satu jenis polimer konduktif yang
semakin  luas  penggunaannya  dan  sudah  banyak diteliti. Penelitian-penelitian terus menerus dilakukan terlebih  setelah  pada  tahun  2000  Sirakawa  Heageen dan  MacDiarmid  memperoleh  penghargaan  Nobel atas penemuan dan perkembangan polimer konduktif polyanilin [6] .  Aplikasi  PANi  merambah  pada  bidang teknologi fungsional, seperti sensor kimia khususnya sensor  gas,  piranti  elektrokromik,  sel  fotovoltonik, LED polimer, dan baterai sekunder. Selain itu bahan polimer  konduktif  juga  dapat  beroperasi  pada  suhu kamar.  PANi  juga  merupakan  bahan  yang  sangat unik  yaitu  dapat  mengalami  perubahan  sifat  listrik, optik  dan  magnet  yang  dapat  dibalik  ( reversible ) melalui  reaksi  redoks  dan  doping-dedoping  atau protonasi-deprotonasi  sehingga  sangat  potensial dimanfaatkan pada berbagai aplikasi [7] .
Salah sifat unggul yang sama-sama dimiliki PANi  dan  NiFe 2 O 4 terdapat  pada  sifat  magnetnya dimana  sifat  magnet  dari  kedua  bahan  ini  banyak diaplikasikan  keberbagai  bidang  contohnya  untuk pembuatan sensor kimia, sensor magnet, electromagnetic interference (EMI), alat-alat telekomunikasi  dan  sebagainpenyusun  material seperti pembuatsensor giant magnetoresistance [8,9] .Nilai  dari  sifat  magnet  dari kedua  bahan  ini  bisa  jadi  akan  bertambah  setelah kedua bahan dicampurkan menjadi NiFe 2 O 4 /PANi.Membuat
nanokomposit dari NiFe 2 O 4 /PANi  yang  mendapatkan  hasil tentang sifat magnet  dari  bahan  komposit  NiFe 2 O 4 /PANi  yang disintesis  dengan  metode  polimerisasi in-situ dengan variasi komposisi dari komposit sebanyak 0%,20%,40%,60%, dan 80%. Dari variasi komposisi yang  dilakukan  tersebut  hasil  yang  didapat  adalah sifat  magnet  dari  komposit  bergantung  pada  variasi dari  komposit  dimana,  semakin  banyak  pemberian PANi  dalam  NiFe 2 O 4 maka  nilai  kemagnetan  akan semakin  menurun,yang  dapat  dilihat loop kurva histeresis [8] .
Sifat  magnet  yaitu  sifat  benda  logam  yang bisa  menarik  basi  atau  baja  dan  memiliki  medan magnet.  Sifat-sifat  kemagnetan  benda  dapat digambarkan  melalui  sebuah  kurva  yaitu  kurva hysteresis.  Kurva  histeresis  yaitu  kurva  hubungan antara intensitas magnet (H) terhadap medan magnet (B) terlihat pada Gambar 1.
Gambar 2. Kurva Histeresis Material Magnet
Berdasarkan  pembacaan  kurva  histeresis nantinya  bisa  menentukan  apakah  magnet  tersebut termasuk  magnet  lunak  ataupun  magnet  keras. Koersivitas  digunakan  untuk  membedakan  magnet keras  atau  magnet  lunak.  Semakin  besar  gaya koersivitasnya  maka semakin  keras sifat  magnetnya. Bahan dengan koersivitas tinggi berarti tidak mudah hilang kemagnetannya.
Metode-metode yang dapat dilakukan untuk mensintesis  nanopartikel  besi  diantarannya  yaitu metode sol-gel ,  flash  combustion,  kopresipitasi, mikroemulsi,  hidrotermal,  dan  lain-lain.  Metode  sol gel  merupakan  metode  untuk  pembuatan  partikel dalam  orde  nano,  teknik  yang  digunakan  dalam pembuatan  metode  sol  gel  yaitu  memakai  teknik kimia  basah  karena  melibatkan  larutan  sebagai medianya [10] . Metode  Sol-gel Spincoating adalah  salah satu  cara  untuk  membuat  nanokompsit.  Metode  sol- gel  merupakan  metode “wet  method” karena  pada prosesnya  melibatkan  larutan  sebagai  medianya. Pada metode sol-gel, sesuai dengan namanya larutan mengalami perubahan fase menjadi sol (koloid  yang mempunyai  padatan)  dan  kemudian  menjadi  gel (koloid  tetapi  mempunyai  fraksi  solid  yang  lebih besar  daripada  sol).  Sedangkan  metode spin  coating adalah  sebagai  sebuah  metode  pembentukan  lapisan tipis melalui proses pemutaran atau spin . Bahan yang akan  dibentuk  lapisan  tipis  dibuat  dalam  bentuk larutan  atau gel ,  yang  kemudian  diteteskan  diatas suatu  substrat  dan  disimpan  diatas  piringan,  yang dapat  berputar  dengan  kecepatan  yang  cukup tinggi [11] .  Pemakaian  kedua  metode  ini  cocok digunakan  untuk  menjadikan  nanokomposit  menjadi lapisan tipis.
Penumbuhan lapisan tipis PANi dengan spin coating digunakan  mengetahui  nilai  transmitansi  dan absorpsi yang ada melalui pengukuran spectrum UV- vis.  Spektrum  Absorpsi  PANi-EB  diambil  pada panjang  gelombang  tertentu  untuk polianiline- EB yaitu di panjang gelmopang 400-1000nm. Lapisan tipis polianiline memperlihatkan  karakteristik  optik basa  emeraldin  dengan  puncak  absorpsi  yang  tinggi disekitar  panjang  gelombang  440  nm [12] .  Potensi yang  dimiliki  PANi  dalam  orde  nano  menjadikan para  peneliti  melakukan  penelitian  secara  instensif, hal ini dapat diketahui dengan adanya perkembangan berbagai  aplikasi  dengan  bahan  PANi  sampai  saat ini.  Salah  satunya  adalah  dengan  adanya pengembangan dalam bentuk lapisan tipis.
Penggunaan  fabrikasi  dalam  bentuk  lapisan  tipis sangat  luas,  karena  sifat  bahan  dapat  dimodifikasi sesuai  kebutuhan  serta  mudah  diintegrasikan  dalam bentuk divais.
Salah  satu  aspek  yang  mendapat  perhatian sangat besar, terutama dalam bidang material lapisan tipis  disebabkan  karena  mempengaruhi  sifat  magnet yang sangat bergantung pada bahan lapisan tipis yang akan diendapkan. Salah satu sifat magnet yang dapat
dipengaruhi berupa magnetisasi saturasi, magnetisasi remanen,  koersifitas.  Selain  itu  sifat-sifat  unik  yang dimiliki oleh lapisan tipis bergantung pada komposisi dan konsentrasi kimia karakteristik mikrostrukturnya seperti  bentuk  maupun  ukuran  partikel  dapat dikontrol  melalui  proses  fabrikasi  yang  banyak digunakan [14] .

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian eksperimen. Penelitian ini mengkaji pengaruh variasi komposisi  dari  nanokomposit  NiFe 2 O 4 dalam  PANi terhadap
sifat
magnetik nanokomposit NiFe 2 O 4 /PANidengan  metode  sol-gel spin  coating . Sifat  magnetik  dari  nanokomposit ini  dikarakterisasi dengan menggunakan Vibrating Sample Magnetometer .  Penelitian  ini  memiliki  beberapa tahapan  yaitu:  tahapan  preparasi  sampel,  tahapan pembuatan prekursor,
tahap pembuatan nanokomposit,  tahapan  penumbuhan  lapisan  tipis, tahapan karakterisasi dan analisa data.
Metode  penelitian  inidilakukan  dalam beberapa tahap, antara lain sebagai berikut :
Tahap  pengambilan  sampel  pasir  besi. Sampel  pasir  besi  diambil  di  Sungai  Kunyit kecamatan  Sangir  Balai  Janggo,  kabupaten  Solok Selatan  Sumatera  Barat.  Dapat  dilihat  Pada  Gambar 3.  Peta  Sungai  Kunyit  Kecamatan  Sangir  Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan
Gambar 3.Peta Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan
Preparasi  sample  pasir  besi.  Sampel  yang berupa  bongkahan  batu  masih  dalam  ukuran  besar dibuat  menjadi  ukuran  nanopartikel  dengan  cara memecah  batu  lalu  digiling  menggunakan  lumpang dan alu setelah itu dilanjutkan dengan proses milling menjadi nanopartikel dengan menggunakan alat High Energy Milling (HEM) dengan waktu milling selama 30  jam  untuk  memperoleh  fasa  homogen  yang dilakukan  selama  3  hari  berturut-turut [13] .  Setelah pasir besi di milling kemudian  pasir besi dimurnikan
untuk  menghilangkan  pengotor  dengan  cara  dicuci dengan  aquabidest  dan  dikeringkan  dengan  setrika, setelah  itu  pasir  besi  diuji  lagi  dengan X-Ray Fluorescence (XRF)  dan X-Ray  Diffractometer (XRD).  Pasir  besi  diuji    untuk  melihat  fasa  yang muncul  tertinggi  setelah  berukuran  nanopartikel. Seperti Gambar 4.
Gambar 4. Pasir Besi Berukuran Nanopartikel
Proses  pembuatan  prekursor  pasir  besi. Pembuatan  prekursor  pasir  besi  dilakukan  dengan metoda  kimia  yaitu  metoda  sol-gel  menggunakan prekursor  (Fe(NO 3 ) 3 .9H 2 O).Pembuatan  prekursor (Fe(NO 3 ) 3 .9H 2 O) dilakukan pada suhu 110 0 C dengan mereaksikan  17,4  gr  Fe 3 O 4 dan  4,5  gr  asam  oksalat (C 2 H 2 O 4 )  dengan  asam  nitrat  (HNO 3 )  sebanyak  42 mL.  Proses  sintesis  sol-gel  magnetit  telah  dilakukan sebelumnya [14] melarutkan  14  gr  prekursor  yang dihasilkan  dengan  55gr ethylene  glycol .  Larutan tersebut  kemudian  dipanaskan  pada  suhu  80 0 C selama  2  jammenggunakan stirer berkecepatan konstan. Seperti Gambar 5
Gambar 5. Prekursor Pasir Besi
Proses  pembuatan  prekursor  NiFe 2 O 4 .
Pembuatan prekursor nikel dilakukan dengan metoda kimia  basah  yaitu  metoda  sol-gel  menggunakan prekursor  Ni(NO 3 ) 2 .6H 2 O.  Pembuatan  prekursor Ni(NO 3 ) 2 .6H 2 O  dilakukan  dengan  cara  memanaskan nikel  murni  yang  berupa  serbuk  pada  suhu  650 o C selama  3jam [15] .  Pemanasan  ini  didapatkan  berupa NiO yang kehijauan. Dibuat  dengan takaran  1,25gr NiO  dicampurkan  dengan  5,55gr  asam  sitrat  dan 11,1gr  PEG  4000  dan  di  stirer  selama  2jam  pada suhu  90 o C  setelah  itu  didiamkan  selama  5  menit
diatas strirer untuk mengeringkanprekursor selanjutnya  dicuci  dengan  aquabidest  setelah  itu dioven  pada  suhu  110 o C  selama  24  jamseperti Gambar 6
Gambar 6. Prekursor Nikel
Proses  pembuatan  NiFe 2 O 4 .  Mencampurkan prekusor nikel dan prekursor pasir besi sesuai dengan perbandingan  yang  telah  ada  pada  penelitian sebelumnya  dengan  perbandingan  takaran  berikut ini:(Fe(NO 3 ) 3 .9H 2 O):Ni(NO 3 ) 2 .6H 2 O:Asam sitratPEG  4000  sebanyak  1:2:4,44:8,88.  Prekursor pasir besi Fe(NO 3 ) 3 .9H 2 O sebanyak 2,5gr dicampurkan  dengan  5,55gr  asam  sitrat  dan  11,1gr PEG 4000 dan di stirer selama 2jam pada suhu 90 o C setelah  itu  didiamkan  selama  5  menit  diatas  strirer untuk  mengeringkan  prekursor  selanjutnya  dicuci dengan  aquabidest  setelah  itu  dioven  pada  suhu 110 o C selama 24 jam, agar NiFe 2 O 4 kering sempurna untuk  mendapatkan  fase  utuh  NiFe 2 O 4 setelah  itu  di kalsinasi  pada  suhu  400 o C  selama  2  jam  hingga terbentuk  serbuk  murni  NiFe 2 O 4 [16] .  Seperti  pada
Gambar 7
Gambar 7. NiFe 2 O 4
Proses  Melarutkan  PANi.  Proses  pembuatan larutan  PANi  dimulai  dari  melarutkan  0,46565gr PANi  dan  0,57045gr  ammonium  persulfate  kedalam 50  ml  HNO 3 dan  di  stirer  selama  2  jam  pada  suhu 20 0 C.  Proses  pembuatan  PANi  ini  telah  dilakuakan sebelumnya [16] dimana  PANi  (0,2M)  dan  amonium persulfate  (0,25M)  dimasukkan  kedalam  100  mL HNO 3 dan di stirer selama 1 jam pada suhu konstant. Seperti pada Gambar 8
Gambar 8. Larutan PANi
Proses  pembuatan  komposit  NiFe 2 O 4 /PANi. Proses  pembuatan  komposit  NiFe 2 O 4 /PANi  yaitu dengan  menentukan  variasi  komposisi  sebanyak 30%,  40%,  50%,  60%,  70%  setelah  menimbang kedua bahan sesuai komposisi yang diinginkan mula- mula  PANi  sesuai  konsentrasi  di  stirer  bersama dengan  amonium  persulfate  sebanyak  0,05066gr selama  15  menit  pada  suhu  20 0 C,setelah  itu campurkan NiFe 2 O 4 yang sudah ditimbang berdasarkan komposisi yang diinginkan stirer selama 48 menit pada suhu 80 0 C [16] . Seperti Gambar 9
Gambar 9. Larutan Komposit NiFe 2 O 4 /PANi
Proses  pembuatan  lapisan  tipis  nanokomposit NiFe 2 O 4 /PANi.Lapisan  tipis  ditumbuhkan  dengan alat spin  coating diatas  substrat  kaca  yang  telah dibersihkan  menggunakan ethanol [14] .Larutansol NiFe 2 O 4 /PANiditeteskan  diatas  substrat  kaca  dan diputar  dengan spin  coating .  Kecepatan spin coating yang digunakan1000 rpm selama 60 detik [17] .
Tahap  Karakterisasi.  Untuk  mengetahui  sifat magnet dari nanokomposit digunakan alat karakterisasi Vibrating  Sample  Magnetometer dan mengetahui struktur kristalnya menggunakan ( X-Ray Difraction ).
Tahap  Pengumpulan  Data.  Dilakukan  dengan teknik pengumpulan data langsung dan pengumpulan data  tidak  langsung.  Data  yang  diperoleh  secara langsung adalah nilai intensitas dari 2Ө menggunakan  alat  uji  karakterisasi  XRD.  Teknik pengumpulan  data  sifat  magnet  dilakukan  dengan membaca  besaran-besaran  yang terbaca dalam kurva loop histeresisdengan  melihat  karakteristik  bahan menggunakan alat Vibrating Sample Mangetometer
Teknik Analisa Data. Berdasarkan harga sudut 2θ  dan  I  yang  diperoleh  dalam  karakterisasi menggunakan XRDdianalisis strukturkristaldari lapisan  tipis  magnetit.  Informasi  sistem  kristal  dan parameter  kisi  didapatkan  dari  hasil  analisis  pola difraksi  menggunakan Software  HighScore  Plus. Berdasarkan  nilai  FWHM  untuk  setiap  puncak  pada grafik yang diperoleh dalam karakterisasi menggunakan  XRD  dapat  dihitung  ukuran  butir kristal lapisan  tipis magnetit menggunakan persamaan Scherrer .  Sifat  magnet  berdasarkan metode pengukuran yang diambildapat menghasilkan karakteristik  magnetik  bahan  seperti  momen magnetik  saturasi  (Ms)  momen  magnetik  remanen (Mr), k oersivitas magnetik intrinsik (Hcj).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil
Hasil  dari  penelitian  ini  yaitu  berupa  data identifikasi data, struktur dan ukuran butir yang diuji menggunakan  XRD  dan  kurva  loop  hysteresis  yang didalamnya  terdapat Ms,  Mr dan Hc yang  diukur menggunakan Vibrating Sample
Magnetometer berdasarkan  variasi  komposisi  antara  PANi  dan NiFe 2 O 4 sebanyak 30%, 40%, 50%, 60%, 70% a. Data hasil karakterisasi
menggunakan X- RayDiffraction
Gambar 10. Data Hasil XRD nanokomposit NiFe 2 O 4 /PANi (a) 30% (b) 40%
(c) 50% (d) 60% (e) 70%
b. Data hasil karakterisasi menggunakan Vibrating
Sample Mganetometer
Gambar 11. Data Hasil VSM nanokomposit
NiFe 2 O 4 /PANi
Tabel 1. Sifat Magnet Nanokomposit Beserta Ukuran Butir Variasi 30%,40%,50%,60%,70%
N o Variasi Kompo sisi (%) Ukuran Kristal D (nm) Hc (Oe) Ms (memu) Mr (memu) 1  30% 44,36 572,16 3,39 1,02 2  40% 21,26 579,91 3,15 1,07 3  50% 42,25 562,42 3,50 1,04 4  60% 43,96 639,05 3,01 1,02 5  70% 39,18 447,21 4,38 1,33 B. Pembahasan a. Pengaruh komposisi NiFe 2 O 4 dalam PANi terhadap struktur nanokomposit NiFe 2 O 4 /PANi
Pengaruh  variasi  komposisi  terhadap intensitas  orientasi  kristal,  memperlihatkan adanya  perubahan  nilai  ukuran  kristalit  rata-rata pada  setiap  variasi.  Berdasarkan  persamaan Scherer ,  nilai  FWMH  menentukan  ukuran kristalit  yang  terbentuk  sesuai  dengan  bidang kristalnya.  Semakin  rendah  nilai  FWMH  suatu
puncak  XRD  maka  ukuran,  kristalit  akan semakinbesar.Ukuran  kristalit  rata-rata  masing- masing  komposisi  NiFe 2 O 4 dan  PANidengan variasi  30%;44,36nm,  40%;21,20nm,  50%; 42,25nm  ,60%;43,96nm,  70%;  39,18%  dengan kecepatan  putar  pada  1000rpmsemakin  cepat kecepatan putar maka ukuran kristalit berkorelasi dengan ketelabalan lapisan. Hal ini sesuai dengan penelitianCobalt  Ferrit  mendapatkan  adanya penurunan  ketebalan  ukuran  kristalit  dengan menipisnya ketebalan laipsan dari 58-40 nm [18] .
b. Pengaruh  Komposisi  NiFe 2 O 4 dalam  PANi terhadap sifat magnetik nanokomposit NiFe 2 O 4 /PANi Sifat magnet nanokomposit NiFe 2 O 4 /PANi didapat  melalui  karakterisasi  menggunakan  alat
Vibrating  Sample  Magnetometer yang  disingkat dengan Vibrating Sample Magnetometer .
Pengujian  sifat  magnet  dari  bahan  nanokomposit NiFe 2 O 4 /PANi  dilakukan  di  laboratorium  pusat penelitian  fisika  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan Indonesia (LIPI) menggunakan VSM Tipe M250. Sifat  kemagnetan  sangat  ditentukan  oleh  ukuran kristalit atau butir, bentuk dan distribusi kristalit, serta  jenis  fasa  magnetik  penyusun  struktur komposit.  Interaksi  pertukaran  antar  butir  serta interaksi dipolar memainkan peran penting dalam menentukan  sifat  kemagnetan  dari  magnet nanokomposit. Efek interaksi pertukaran dua fasa magnet  yaitu  menggabungkan coercivity yang tinggi  (Hc)  dari  fasa  keras  dan  magnetisasi  (Ms) yang  tinggi  dari  fasa  lunak.  Ukuran  kristalit mempengaruhinilai koersifitas dari nanokomposit NiFe 2 O 4 /PANi.
Berdasarka
data hasil karakterisasi  menggunakan  VSM  Tipe  M250 didapatkan  bahwa  semua  sampel  NiFe 2 O 4 /PANi memiliki  nilai  koersifitas  diatas  200Oe  yang merupakan magnet tipe keras [19] . Nilai koersifitas yang  tinggi  ini  melebihi  200Oe  terlihat  pada komposisi  30%  sebesar  512,16Oe  pada  40% sebesar 579,91Oe,  pada  50% sebesar  562,41 Oe, pada  60%  sebesar  639,05  Oe,  pada  70%  sebesar 447,21Oe.Selain nilai dari koersifitas sifat magnet nanokomposit  NiFe 2 O 4 /PANi  juga  dipengaruhi oleh  kurva  histeresis  betuk  kurva  dari  kelima variasi yang terjadi yaitu bentuk kurva yang agak lebar  dan  luas  menunjukkan  energi  diperlukan untuk  magnetisasi  jika  luas  kurva  semakin  lebar maka  energi  magnetisasi  yang  diperlukan  akan semakin besar. Pada sintesis beserta karakterisasi sifat  magnet  nanokomposit  Fe 3 O 4 -montmorilonit berdasarkan  variasi  suhu  menyatakan  bahwa luasan  kurva  histeresis  menunujukkan  energi diperlukan untuk magnetisasi [20] .Magnetisasi saturasi  merupakan  keadaan  dimana  terjadi kejenuhan,  nilai  medan  magnet  akan  selalu konstant  walaupun  medan  eksternal  dinaikan terus [21] untuk  bahan  magnet  keras  seperti  pada
penelitian  ini  luasan  loop  hysteresis  bahan  yang saturasinya  terjadi  pada  harga  H  tinggi  disebut dengan magnet keras dengan magnetisasi saturasi pada  variasi  30%  sebesar  3,39mm,  pada  variasi 40% sebesar 3,15 mm, pada variasi 50% sebesar 3,50mm pada variasi 60% sebesar 3,01 dan pada variasi  70%  sebesar  4,58  nilai  magnetisasi saturasi  juga  berbanding  terbalik  dengan  nilai koersifitas  disaat  nilai  koersifitas  tinggi  maka nilai magnetisasi saturasi semakin rendah. Selain koersifitas  dan  magnetisasi  saturasi,  magnetisasi remanen  yang  merupakan  sisa  medan  magnet dalam  proses  magnetisasi  pada  saat  medan magnet  dihilangkan.  Hubungan  magnetisasi remanen  sangat  erat  dengan  koersifitas  karena untuk  mendapatkan  koersifitas  yang  tinggi magnetisasi atau sisa harus lebih sedikit [22] .Harga intensitas  magnet  sama  dengan  0  atau  dibuat negatif  maka  akan  memotong  sumbu  pada  harga Hc.  Intensitas  Hc  inilah  yang  diperlukan    untuk membuat rapat fluks B=0 dan untuk menghilangkan  rapat  fluks  dalam  bahan nanokomposit.  Intensitas  magnet  Hc  ini  disebut koersifitas bahan [23] .Semakin tinggi nilai koersifitas  yang  terbaca  berarti  tidak  mudah hilang  kemagnetannya.  Bahan  seperti  itu  baik digunakan untuk membuat magnet permanen [24] . Tabel  1  juga  memperlihatkan  bahwa ukuran  kristal  mempengaruhi  sifat  magnet.  Hal ini  didukung  oleh  penelitian  Wati  (2012), melakukan  penelitian  tentang  nanopartikel magnetit  yang  di- coating menggunakan  polietilen glikol.  Hasil  pengukuran vibrating  sample magnetometer (VSM)  menunjukkan  bahwa semakin kecil ukuran butir (diameter) nanopartikel magnetit maka semakin tnggi respon magnetik pada nanopartikel tersebut. terlihat pada Tabel  9  yaitu  pada  variasi  30%  dengan  ukuran kristal  sebesar  44,36  nm  dengan  magnetisasi remanen  sebesar  1,02  mm,  pada  variasi  40% dengan  ukuran  kristal  sebesar  21,26  nm  dengan magnetisasi  remanen  sebesar  1,07  mm,  pada variasi  50%  dengan  ukuran  kristal  sebesar  42,25 nm  dengan  magnetisasi  remanen  sebesar  1,04 mm,  pada  variasi  60%  dengan  ukuran  kristal sebesar  43,96  nm  dengan  magnetisasi  remanen sebesar  1,02  mm,  pada  variasi  70%  dengan ukuran  kristal  sebesar  39,18  nm  dengan magnetisasi remanen sebesar 1,33 mm.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  yang  diperoleh  dari penelitian ini, maka dapat ditarik bebrapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Telah berhasil dilakukan pembuatan nanokomposit  NiFe 2 O 4 /PANi  dengan  metode sol-gel spin  coating dengan  variasi  komposisi
NiFe 2 O 4 dalam  PANi  yaitu  30%,  40%,  50%, 60%, 70% dengan ukuran rata-rata 40nm.
2. Berdasarkan  analisa  didapatkan  bahwa  variasi komposisi  NiFe 2 O 4 dalam  PANi  pada  variasi NiFe 2 O 4 dalam  PANi  mempengaruhi  sifat magnetik  dari  nanokomposit  NiFe 2 O 4 /PANi semakin  banyak  variasi  maka  sifat  magnetik juga  semakin  kuat  dan  ukuran  butir  juga  ikut mempengaruhi sifat magnet dari bahan semakin kecil  ukuran  butir  sifat  magnet  semakin bertambah kuat.
3. Berdasarkan  hasil  pengujian  VSM  pada  variasi 30%  dengan  ukuran  kristal  sebesar  44,36  nm dengan  magnetisasi  remanen  sebesar  1,02  mm, pada variasi 40% dengan ukuran kristal sebesar 21,26  nm  dengan  magnetisasi  remanen  sebesar
1,07  mm,  pada  variasi  50%  dengan  ukuran kristal  sebesar  42,25  nm  dengan  magnetisasi remanen  sebesar  1,04  mm,  pada  variasi  60% dengan ukuran kristal sebesar 43,96 nm dengan magnetisasi  remanen  sebesar  1,02  mm,  pada variasi 70% dengan ukuran kristal sebesar 39,18 nm  dengan  magnetisasi  remanen  sebesar  1,33 mm

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis  mengucapkan  terimakasih  kepada Bapak  DRPM  Dikti  yang  telah  mendanai  penelitian ini  melalui  Penelitian  Berbasis  Kompetensi  dengan nomor kontrak: 800/UN35.2/PG/2018
DAFTAR PUSTAKA [1] KarokaroA,Suharpiyu, M Febri, Mujamillah,E.Yulianti, S.Purwanto,Ridwan,Sudirman.2002.Aplikasi Resin Poliester dan Epoksi dalam Pengembangan  Rigid  Bonded  Agnet.  Jurnal Sains Materi Indonesia Vol.3 No.2.Tangerang:Puslitbang Iptek  Bahan (P3IB) BATAN
[2] Jatiutoro,P.2006.Pembuatan  dan  karakterisasi magnet  komposit  dari  bahan  magnet  barium heksaferit(BaO.6Fe2O3).UNNES:Semarang
[3] S. Joshi, M. Kumar, S. Chhoker, G. Srivastara, M.  Jawariya  dan  V.N  Singh,  V.N.  2014. Structural,  Magnetic,Dielectric  And  Optical Properties  Of  Nickel  Ferrite  Nanoparticles Synthesized  By  Co-Precipitation  Methode, Journal  Of  Molecular  Structure, Vol  1076,  Pp 55-62
[4] Setianingsih  Enni.2014.Karakteristik  Struktur, Sifat  Optik  dan  Sifat  Listrik  Film  Tipis Polianilin  Doping  H 2 SO 4 yang  Ditumbuhkan dengan Metode Spin Coating .Skripsi.Universitas Negeri Semarang [5] Salah,  Abdulla  Hasoon  and  Abdullah  Ibrohim Abbo.2012. Optical and Electrical Properties of Thin Films Of
Polyaniline and
Polypyrrole.Baghdad : College  of  Science  for Women-Physics department. Int. J. Electrochem. Sci., 7,10666 – 10678
[6] Rositawati,  N.D.  2004.  Pengaruh  Doping  Dan Annealing Terhadap Konduktivitas Listrik Film Polianilin.  Yogyakarta:Jurusan  Fisika,  Fakultas MIPA, Universitas Sanata Dharm a
[7] Handayani, A., dkk. 2007. Pengamatan Struktur mikro  dengan  Mikroskop  Optik  dan Scanning Electron Microscope  (SEM-EDAX).  Pusdiklat. Jakarta. 21 – 31 Mei 2007
[8] Prasanna  GD,  RL  Ashok,  VB  Prasad,  Dan  HS Jayanna.2014.  Synthesis  AndCharacterization Of  Magnetic  And  Conductive  Nickel  Ferrite- Polyaniline  Nanocomposites.  Journal  Of Composite Material 0(0) 1-9
[9] Ramli,  A.  Hartono,  E.  Sanjaya,  A.  Aminudin, Khairurrijal,  F.  Haryanto,  C.  Imawan,  M.
Djamal, (2016), Novel Ternary CoFe 2 O 4 /CuO/CoFe 2 O 4 as a Giant Magnetoresistance  Sensor, J.  Math. Fund. Sci. , Vol. 48, No. 3, hal.230-240
[10] Murti F, Ramli, Darvina Y, 2017. Analisis Sifat Listrik  Lapisan  Tipis  Fe 3 O 4 yang  Dipreparasi dari  Pantai  Tiram  Kabupaten  Padang  Pariaman Sumatera  Barat  Dengan  Metode  Sol-Gel  Spin Coating. Pillar of Physics Vol. 10 hal 31-38 [11] Hidayat.2014.  Pengaruh  Suhu  danKecepatan Putar Spin  Coating TerhadapKinerja  Sel  Surya Organik  Berbahan  Dasar  TiO 2 .  Bandung  : Universitas Telkom
[12] Aryati,Tdan  Yayah  Y.  2001.  Pembuatan  dan PengukuranTransmitansi Bahan Polianilin Kompleks.Padjajaran  :Laboratorium  Material Jurusan FisikaFakultas IPA Universitas Padjadjran.
[13] Darvina,  Y.,Rianto,D.,Murti  F.,  Yulfriska  N., Ramli.2017. Struktur Nano Partikel Oksida Besi dari  Pasir  Besi  Pantai  Tiram  Sumatera  Barat. Prosiding  Semirata  2017  Bidang  MIPA  BKS- PTN Wilayah Barat. Hal 1082.
[14] Eken, A. E, Ozenbas, M. 2009. Characyerization  Of  Nanostructured  Magnetite Thin  Films  Produced  By  Sol-Gel Processing Journal Sol-Gel Sci Technol. 50:321-327 [15] Chung DDL. 2001. Electromagnetic Interference Shielding Effectiveness Of Carbon Materials. Carbon. 39:278-289.  ISSN  0008- 6223
[16] Khairy  M,  M.E  Gounda.2014.  Electrical  And Optical Properties Of Nickel Ferrite/Polyaniline Nanocomposite. Journal  Of  Advance  Reaserch Vol.6 Issue 4 Pages 555-562
[17] Rianto D, N  Yulfriska,  F Murti,  H Hidayati, R Ramli.  2017.  Analisis  Struktur  Kristal  dan Morfologi  Lapisan  Tipis  Magnetit  Fe2O4 Berbahan  Dasar  Pasir  Besi  Alam  yang Ditumbuhkan  Dengan  Metode  Spin  Coating. Skripsi. UNP: Padang
[18] Ramli, Jonuarti, R., Hartono, A. 2017. Analisis
Struktur Nano dari Lapisan Tipis Cobalt Ferrite yang  Dipreparasi  dengan  Metode Sputtering.
Eksakta Vol. 18 No. 1 [19] Khairunnisa Hafsah .2017. Pengaruh Penambahan  Fe  Pada  Pembuatan  Bonded Magnet  NdFeB  Terhadap  Sifat  Fisis  Dan  Sifat Magnet.  Skripsi.  Medan:  Universitas  Sumatera Utara
[20] M,  Djamal,.  Ramli,.  Khairurrijal  and  F. Haryanto.  2015.  Development  of  Giant
Magnetoresistance  Material  Based  On  Cobalt
Ferrite.  Acta  Physica  PolonicaA  .Vol.128,  hal 19-22.
[21] Nasheri, G.M.,  Bin E. S. H., Abbastabar A.M., Hashim  A.H.,  Shaari.  2011.  Syntesis  and Characterization of Manganese
Ferrite Nanoparticles  by  Thermal  Treatment  Methode. Journal of Magnetism and Magnetic Materials . Vol 323. Pp. 1745-1749 [22] Paveena, A.Z. Tachan, M. Boutbara. 2010. The Effect  of  Substrate  Temperature  on  Structural and  Physical  Properties  of  Ultrasonically Sprayed  Cds  Film; Materials  Chemistry  and Physics . 94 [23] Giancoli, D. C. 2001. Fisika Edisi Kelima Jilid 2 (Terjemahan). Jakarta: Erlangga
[24] Dong XM,  Fu RW,  Zhang  MQ, Zang B,  Rong MZ.2004.  Electrical  Resistance  Response  Of Carbon  Black  Filled  Amorphouse  Polymer
Composite  Sensors  To  Organic  At  Low  Vapor
Concentrations. Carbon 42(12-13);2551-9